über die Verbindung des Eisens mit Kohle. 51 



So abweichend auch von jeher die Meinungen der Metallurgen 

 über die Natur und über die Ursachen der Bildung des Roheisens, des 

 Stabeisens und des Stahls gewesen seyn mögen, so summten sie doch alle 

 darin überein , sie nur für Modifikationen eines und desselben Metalles 

 zu halten. Wodurch diese Modifikationen bewirkt würden, darüber 

 mufste die Chemie den Aufschlufs geben. Daher darf es nicht befrem- 

 den, dafs dieser erst sehr spät erfolgen konnte, und dafs kaum vierzig 

 Jahre verflossen sind, seitdem uns aus Schweden durch Scheele's, 

 vorzüglich durch Bergman's undllinman's Untersuchungen, die 

 erste Belehrung über die eigentliche Ursache der Verschiedenheit des 

 Roheisens, des Stabeisens und des Stahls, zu Theil geworden ist. Jene 

 Untersuchungen schienen den Gegenstand aber auch mit einem mal 

 durchaus und vollständig erschöpft zu haben, indem sie durch die Prü- 

 fungen französischer , englischer und deutscher Chemiker allgemein be- 

 stätig worden sind. Die Annahme eines Sauerstollgehalies im weifsen 

 Roheisen , wodurch man der Theorie der Schwedischen Gelehrten , in 

 Frankreich und zum Theil in Deutschland , eine gröfsere Vollständig- 

 keit gegeben zu haben glaubte , zeigte sich bald als eine irrige , durch 

 nichts bestätigte und eigentlich auch nur aus höchst schwachen Grün- 

 den hervorgegangene Voraussetzung. 



Was die Verschiedenheit des Roheisens, des Stahls und des Siab- 

 eisens hervorbringt, ist die mit dem Eisen verbundene Kohle, von welcher 

 das Pvoheisen, nach jener Uehre, die gröfste, der Stahl eine geringere, 

 und das Stabeisen die geringste Menge enthält. Der einfachste Versuch 

 und die tägliche Erfahrung in den zur Gewinnung und zur Verarbei- 

 tung des Eisens bestimmten Werkstätten, bestätigen die Richtigkeit dieser 

 Theorie und erheben sie über jeden Zweifel. Die Menge der Kohle in 

 den verschiedenen Arten des Eisens suchte Mushet näher zu bestim- 

 men und glaubte aus seinen Erfahrungen schliefsen zu dürfen, dafs der 

 weichste Gufsstahl etwa f, der gewöhnliche Gufsstahl 1 , der härtere 

 1,1, der zu harte 2, das weifse Pioheisen 4. das weifsgraue 5, und das 

 dunkelgraue Roheisen 6| Prozent Kohle enthalte. 



Mit wenigen und unbedeutenden Ausnahmen, hat nun die Ansicht 

 überall Eingang gefunden , dafs in der Menge des Kohlengehalts nicht 

 allein der Grund der Verschiedenheit des Roheisens, des Stabeisens und 



G 2 



